TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
이 기준은 시멘트 모르타르를 흙손 또는 롤러를 사용하여 바르는 내·외벽의 마감공사에 적용한다.
2.1 시멘트 모르타르
시멘트 모르타르는 KCS 41 46 02에 따른다.
2.2 합성수지 에멀션 실러
합성수지 에멀션 실러는 KCS 41 46 01(2.7.3) 에 따른다.
2.3 합성수지계 도료
합성수지계 도료는 주로 착색 및 방수성 향상을 위하여 사용하는 것으로 내수성, 내알칼리성 및 내후성이 양호한 합성수지의 에멀션 또는 수용액을 사용한다.
(1) 적용하는 바탕은 콘크리트, 프리캐스트 콘크리트 부재, 콘크리트 블록, 벽돌, 고압증기양생 경량 기포콘크리트 패널, 목모 시멘트판, 목편 시멘트판 및 시멘트 모르타르 면으로 한다. 단, 내벽에서 메탈 라스에 적용하는 경우는 공사시방서에 의한다.
(2) 시멘트 모르타르면은 해당하는 KCS 41 46 00의 각 기준에 따라 시멘트 모르타르 바름의 재벌바름면 또는 초벌바름면을 1~14일 정도 방치하여 경화시킨 것으로 한다.
(3) 콘크리트, 프리캐스트 콘크리트 부재, 콘크리트 블록, 벽돌, 고압증기양생 경량 기포콘크리트 패널은 KCS 41 46 01(3.1)에 해당하는 각 항 및 KCS 41 46 01(3.2.7) 에 따른다.
3.2 공정
시멘트 모르타르의 마감공정 표준은 표 3.2-1에 따른다.
표 3.2-1 시멘트 모르타르의 마감공정 및 시방

공 정

재료 또는 표면마감

배합

(질량비)

소요량

(kg/m2)

바름

횟수

경과시간(h)

공정내

공정간

최종양생

(1)실러 바름1)

합성수지

에멀션 실러

100

0.1∼0.3

1

1 이상

1 이상

－

물

제조업자의

시방에 따름

－

(2)시멘트

모르타르

바름

시멘트 모르타르

100

5∼15

1∼2

24 이내

1 이내

－

시멘트혼화용

폴리머 분산제

0∼10

물

제조업자의

시방에 따름

－

(3)마무리

흙손, 롤러 또는

기타 공구로 마무리

－

－

－

－

0.5∼2

－

(4)돌출부 처리2)

흙손 또는

롤러로 누르기

－

－

－

－

48 이상

－

(5)마감도장

합성수지계 도료

100

0.3∼0.6

2

3 이상

－

24 이상

물 또는 희석액

제조업자의

시방에 따름

－

주 1)실러 바름은 제조업자의 시방에 의해 생략할 수 있다.

2) 공사시방서에 의해 생략할 수 있다.
3.3 공법
3.3.1 재료의 비빔
(1) 합성수지 에멀션 실러는 지정량의 물로 균일하게 희석하여 사용한다.
(2) 시멘트 모르타르는 흙손바름의 작업성에 맞추어 지정량의 물로 균일하게 섞는다.
(3) 시멘트 모르타르에 시멘트 혼화용 폴리머분산제를 혼합하는 경우는 사용하는 물과 시멘트 혼화용 폴리머분산제를 미리 혼합하여 사용한다.
(4) 시멘트 모르타르의 1회 비빔량은 2시간 이내에 사용 및 소비되는 양으로 한다.
(5) 합성수지계 도료는 에멀션계의 경우 지정량의 물로, 용액계의 경우 지정량의 희석액으로 균일하게 희석한다.
3.3.2 실러 바름
(1) 바탕을 잘 청소한 다음 바탕의 흡수 정도가 균일하여 얼룩이 생기지 않도록 바른다.
(2) 제조업자의 시방에 따라 실러 바름을 생략하는 것이 가능한 경우에도 바탕의 흡수가 큰 경우와 여름철 등 특히 건조가 빠른 경우에는 실러 바름을 생략하지 않는다.
3.3.3 시멘트 모르타르 바름
시멘트 모르타르는 바닥두께가 일정하도록 지정량을 흙손 바름한다.
3.3.4 마무리
마무리하는 경우에는 바름작업 후 시멘트 모르타르의 유동성이 유지되는 30분 전후에 견본품과 동일 모양이 되도록 흙손으로 다듬거나 롤러의 누름 등에 의해 요철모양을 만든다.
3.3.5 돌출부 처리
(1) 돌출부는 흙손 또는 롤러의 누름에 의해 처리한다.
(2) 흙손 또는 롤러 누름은 견본과 동일한 모양이 되도록 시멘트 모르타르의 바름 및 마무리작업 후 적정한 경화상태를 확인한 다음 실시한다.
3.3.6 마감 도장
합성수지계 도료는 색, 광택, 모양 등에 결함이 없도록 균일하게 솔, 롤러 또는 뿜칠에 의해 바른다.
3.3.7 양생 및 보양
양생 및 보양은 KCS 41 46 01(3.2.10) 에 따른다.